248 Alfred Stelzner. [30] 



ti^ste Jamesonit; ihn begleiten bis 1 Mm. grosse Arsenkieskryställcben 

 (die einzigen Kiystalle dieses Minerales, die ich bisher aus dem Gebiete 

 der argentinischen Republik kenne), ausserdem kleine Körner von Eisen- 

 tind Kupferkies. Die drei zuletzt genannten Mineralien sind sowohl im Kalk- 

 spath, als auch im Jamesonit selbst eingewachsen. Dieser letztere findet 

 sich entweder in parallelfasrigen Massen, deren Fasern mehr oder weni- 

 ger fein, bald gradlinig bald gekrümmt sind, oder er tritt in gröberen 

 stenglichen Aggregaten auf, endlich auch in derben Partieen. Die steng- 

 lichen Massen zeigen eine sehr vollkommen basische Spaltbarkeit. Der 

 Jamesonit ist mild, hat H. 2'/2, G. 5,40 — 5,54 (nach 3 Pyknometerwä- 

 gungen, von denen 2 übereinstimmend den höheren Werth ergaben), hat 

 t^tahlgraue Farbe und grauschwarzen Strich. 



Die von Herrn Sie wert vorgenommene chemische Analyse ergab: 



Blei 39-05 



Silber 1-34 



Zink 0-62 



Kupfer 3-45 



Eisen 2-00 



Antimon 32-00 



Arsen 0-20 



Schwefel ............ 21-75 



100.41 



Dieses Resultat stimmt also recht gut mit den bekannten Jamesonit- 

 Analysen überein und bestätigt zugleich die schon anderweit hervorge- 

 hobene Thatsache, dass nämlich im Jamesonit ein kleiner Theil des 

 Bleies durch Kupfer, Eisen, Zink, seltener durch etwas Silber vertreten 

 zu sein pflegt. Der argentinische Jamesonit ist gleichwie der von Arany- 

 Idka in Ungarn ein silberhaltiger. 



Die strengere Formulirung der vorstehenden Analyse stösst indes- 

 sen auf Schwierigkeiten. Denn obwohl das verarbeitete Material aus mit 

 der Loupe ausgesuchten reinen Splittern zu bestehen schien, so macht 

 es der kleine Arsengehalt doch wahrscheinlich, dass noch ein paar Körn- 

 chen Arsenkies in jenem eingewachsen waren, und da auch Eisen- und 

 Kupferkies beibrechen, so können auch diese als feine Einsprengunge 

 vorhanden gewesen sein. 



Will man dennoch eine Formel ausrechnen, so stimmt 



37 PbS ) 

 1 AgS ( 26 SbgSj 

 1 CuSJ 



am besten mit dem gefundenen Resultate überein. 



Schliesslich möge noch erwähnt sein, dass unser Mineral schon in 

 der Spiritusflamme schmilzt, ohne, wie für die andern Varietäten angege- 

 ben wird, vorher zu dekrepitiren. Das sonstige Löthrohrverhalten ist in- 

 dessen das bekannte. 



